152 



saa opstaar der en fuldstændig vandklar opløsning af stoffet, 

 som ganske godt lader sig skille fra de som et hvidligt slim 

 forekommende nrenheder. Ved tilsætning af syre til den rene kasein- 

 opløsning opstaar der selvfølgelig et bundfald af fuldstændig ren 

 kasein, der efter tørringen er gjennemsigtigt og haardt. Men den slags 

 produkter er skjøre og bliver ganske bløde i vand. I et senere patent 

 har nu S p i t t e 1 e r i fællesskab med K r i s c h e i Hannover tåget 

 patent paa en metode til produktion af hornagtige masser af kasein; 

 den er baseret paa behandlingen af de ovenfor beskrevne, af alkaliske 

 opløsninger udfældte kaseinbundfald med formalin (kem. formaldehyd), 

 der bl. a. er bekjendt som et udmerket desinfektionsmidclel. Men det 

 udfældte kasein maa først udvandes ved sterkt tryk, hvilket straks kan 

 ske i former, indtil den pressede masse er bleven fast og halvt gjen- 

 nemsigtig, ved benyttelse af ganske ren kasein endogsaa helt gjennem- 

 sigtig. Efterat være paavirkede af formalin har produkterne saavel i 

 haardhed som i lethed i bearbeidelsen fuldkommen det naturlige horns 

 egenskaber, og optager selv, efterat have ligget maanedsvis i vand. 

 neppe mer af dette end det naturlige raastof. Man kan før presningen 

 ved hjælp af knadning indføre i kaseinen forskjellige farve- og fy lde- 

 stoffer som jordf arver, broncepulver, korkpulver og paa denne maade 

 fremkommer der mange slags produkter. Udfælder man f. eks. kaserne! 

 af den oprindelige opløsning ved nikkelsulfat, filtrerer det fremkomne 

 gjennem et stykke tøi, presser det og behandler det med formalin, saa 

 opstaar der en smuk grøn, hornlignende og meget polerbar substans ; 

 ved anvendelse af kobbervitriol til fylding faar man under ellers de 

 samme vilkaar en grønlig-blaa masse. 



De beskrevne patenter erhvervedes af de „forenede gummifabriker 

 Harburg — Wien" og suppleredes ved et tillægs-patent, efter hvilket 

 der til opløsning af kaseinen istedenfor natronbad med fordel benytte- 

 des soda eller andre kulsure alkalier. Fabrikerne har i et aars tid 

 begyndt produktionen af det nye stof en g r o s og kaldt det ,,galalith" . 

 Det raa kasein faaes hovedsagelig fra Bøhmen, Mahren og Ungarn, 

 hvor i de meierier, der befatter sig med sagen, den magre melk ud- 

 fæides ved mavesyre (se ovenfor). Fremstillingen af galalithplader 

 sker ved hydrauliske presser, af stave og rør af samme stof ved hjælp 

 af specielle „slangeniaskiner" . Fabrikerne er nu istand til daglig at 

 levere 1000 — 2000 kg. kasein, altsaa en aarsproduktion af ca. 600,000 

 kg. galalith. 



